एनीलिंग (ग्लास)

तापानुशीतन गर्म कांच की वस्तुओं को बनने के बाद धीरे-धीरे ठंडा करने की एक प्रक्रिया है, ताकि निर्माण के उपरान्त उत्पन्न अवशिष्ट आंतरिक प्रतिबल से राहत मिल सके। विशेष रूप से छोटी, सरल वस्तुओं के लिए, तापानुशीतन निर्माण की प्रक्रिया के लिए आकस्मिक हो सकती है, लेकिन बड़े या अधिक जटिल उत्पादों में यह सामान्यतः तापमान-नियंत्रित भट्ठी में तापानुशीतन की एक विशेष प्रक्रिया की मांग करती है जिसे लेहर के रूप में जाना जाता है। कांच की तापानुशीतन उसके स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जिस कांच को ठीक से तापानुशीतित नहीं किया गया है, वह शमन के कारण होने वाले ऊष्मीय प्रतिबल को बरकरार रखता है, जिससे उत्पाद की ताकत और विश्वसनीयता अनिश्चित काल तक कम हो जाएगी। अपेक्षाकृत कम तापमान परिवर्तन या यांत्रिक झटके या प्रतिबल के अधीन अपर्याप्त रूप से तापानुशीतित कांच के टूटने या टूटने की संभावना है। यह अनायास विफल भी हो सकता है।

कांच को एनीलिंग करने के लिए, इसे उसके एनीलिंग तापमान तक गर्म करना आवश्यक है, जिस पर इसकी श्यानता, η, 1013 संतुलन (1013 डायन-सेकंड/सेमी²) तक गिर जाती है। अधिकांश प्रकार के कांच के लिए, यह तापानुशीतन तापमान 454-482 डिग्री सेल्सियस (850-900 डिग्री फारेनहाइट) की सीमा में होता है, और तथाकथित प्रतिबल (भौतिकी)-राहत बिंदु या कांच का तापानुशीतन बिंदु है। ऐसी श्यानता पर, कांच अभी भी टूटे बिना महत्वपूर्ण बाहरी विरूपण (इंजीनियरिंग) के लिए बहुत कठिन है, लेकिन यह आंतरिक रूप से प्रस्तुत किए गए तीव्र प्रतिबल के जवाब में सूक्ष्म प्रवाह द्वारा आंतरिक विरूपण (यांत्रिकी) को आराम देने के लिए पर्याप्त नरम है। तब तक टुकड़े को उष्मित किया जाता है जब तक कि उसका तापमान एक समान न हो जाए और प्रतिबल से राहत पर्याप्त न हो जाए। इस चरण के लिए आवश्यक समय कांच के प्रकार और उसकी अधिकतम मोटाई के आधार पर भिन्न होता है। तब कांच को एक पूर्व निर्धारित दर पर ठंडा होने दिया जाता है जब तक कि उसका तापमान प्रतिबल बिंदु (η = 1014.5 संतुलन) को पार नहीं कर लेता, जिसके नीचे सूक्ष्म आंतरिक प्रवाह भी प्रभावी रूप से रुक जाता है और इसके साथ तापानुशीतन भी रुक जाती है। फिर उत्पाद को कांच की ताप क्षमता, मोटाई, तापीय चालकता और तापीय विस्तार गुणांक द्वारा सीमित दर पर कमरे के तापमान तक ठंडा करना सुरक्षित है। तापानुशीतन पूरी होने के बाद सामग्री को आकार में काटा जा सकता है, प्रवेधन किया जा सकता है, या बिना इसके आंतरिक प्रतिबल के टूटने के जोखिम के परिष्कृत किया जा सकता है।

तापानुशीतन बिंदु पर (η = 1013 पोइज़), प्रतिबल कई मिनटों के भीतर आराम करता है, जबकि प्रतिबल बिंदु पर (η = 10)14.5 संतुलन) प्रतिबल कई घंटों के भीतर शांत हो जाता है। प्रतिबल बिंदु से ऊपर के तापमान पर प्राप्त प्रतिबल, और तापानुशीतन द्वारा आराम नहीं किया जाता है, अनिश्चित काल तक कांच में रहता है और अल्पकालिक या बहुत विलंबित विफलता का कारण बन सकता है। प्रतिबल बिंदु के नीचे बहुत तीव्रता से ठंडा होने से उत्पन्न प्रतिबल को काफी हद तक अस्थायी माना जाता है, हालांकि वे अल्पकालिक विफलता का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं।

यह भी देखें

 * कांच प्रसंस्करण में अन्य महत्वपूर्ण तापमानों के लिए, श्यान तरल देखें
 * तापानुशीतन (धातुकर्म)
 * बोलोग्ना बोतल
 * निर्माण और परीक्षण (ऑप्टिकल घटक)
 * प्लव कांच
 * पायित कांच
 * गर्म कांच